, Ne De a A A 
* 75 4 ; _ . 7 
BR 
1 
Der Köhlereibetrieb. 297 
c) Fichten Knüppelholz: Gewicht 20 — 23,6 Proc., Volumen 41,7 bis 
50 Proc., die Knüppel bis zu 3 Zoll Durchmeſſer. 
Im Wernigerodiſchen iſt als Normalausbringen an Kohlengemäß feſt— 
geſetzt: 
glattes Buchen Scheitholz 64 Proc. vom Holzgemäß 
"” Eichen n 66 " 7 „ 
2 Fichten „ 78 n „ " 
Nimmt man mit Klein an, daß das Laubholz fein Volumen auf 
0,50, das Nadelholz auf 0,54 durch Verkohlung verringere; nimmt man 
ferner an, daß der unausgefüllte Raum in der Scheitholzklafter derſelbe ſei, 
wie im gleich großen Kohlengemäß und durchſchnittlich beim Nadelholze 
25 Proc., beim Laubholze 30 Proc. betrage; nimmt man endlich die Menge 
des Füllholzes und der verbrennenden Kohlen auf 6 Proc. an, ſo würde 
ſich hiernach das Gemäßausbringen beim Laubholze auf 0,50 — 0,06 — 0,44, 
beim Nadelholze auf 0,54 — 0,06 — 0,48 von jeder Einheit des ein: 
geſetzten und Füllholzes berechnen. 
Wenn in der Wirklichkeit das Gemäßausbringen ein weit höheres iſt: 
bis 0,68 bei Laubholz, bis 0,78 bei Nadelholz (Klein bis 0,85), ſo kann 
dieß nur in Folgendem ſeinen Grund haben. 
1) Uebermaß des eingeſetzten, gegen das in Rechnung geſtellte 
Holz. Schon das vorſchriftsmäßige Uebermaß von 2 Zoll auf 4 Fuß 
Klafterhöhe bringt einen Mehreinſatz von 4 Proc. mit ſich, der in der 
Regel nicht zur Berechnung gezogen wird, dadurch Erhöhung obiger 0,44 
auf 0,48, obiger 0,48, auf 0,52. 
2) Größerer Hohlraum zwiſchen den Kohlen als zwiſchen dem 
Holze. Nach Klein berechnet ſich das Gewicht des Kohlengemäßes auf 
0,56 des Derbkohlengewichts, woraus ſich ein Hohlraum von 0,44 des 
Kohlengemäßes ergibt. Davon ab 0,11! für den Hohlraum im Innern 
der Kohlenſtücke, bleibt ein Hohlraum von 0,33 des Gemäßes zwiſchen 
den Kohlen. Es iſt alſo der Zwiſchenhohlraum der Kohlen größer, als 
der des Holzes: beim Laubholze um 0,03, beim Nadelholze um 0,08, wo— 
durch ſich obige 0,48 des Laubholzes auf 0,51, obige 0,52 des Nadelholzes 
auf 0,60 erhöhen. 
3) Geringeres Schwinden als oben angenommen wurde. Der 
noch bleibenden Differenz zwiſchen 0,52 und 0,68 des Laubholzes — 0,16; 
zwiſchen 0,60 und 0,78 des Nadelholzes —= 0,18 entſprechend, müßte die 
Laubholzkohle nicht auf 0,50, ſondern auf 0,66, die Nadelholzkohle nicht 
auf 0,54, ſondern nur auf 0,72 des Holzvolumen ſich verkleinern. Wider: 
ſpricht dieß letztere allen bisherigen Erfahrungen, wo liegt dann die Urſache 
ſo hoher Ziffern des Kohlenausbringens?? Worin liegt namentlich die große 
Differenz im Ausbringen zwiſchen Buche und Fichte 0,64 und 0,78 — 14 
oder nach v. Berg 0,57 und 0,75 — 18, da die Differenz im ſcheinbaren 
Schwinden zwiſchen beiden nach Klein (Beilagen Seite XXVII) nur 
47 — 43,8 — 3,2 beträgt. 
Das ſpecifiſche Gewicht des nicht verkohlten Zellſtoffs gibt Rumford 
Siehe die vorhergehende Note. 
